480 
MEMORIAS CIENTIFICAS I LITERARIAS 
tamente exenta de oxido de fierro que se desagrega en for- 
ma de polvo bianco cuando se enfria al aire. 
Para activar la reduccion completa se agregan a veces con 
ventaja pequenas cantidades de silico-manganeso, ferro-si- 
licopnanganeso, aluminio o bien silico-aluminio; estas alea- 
ciones reaccionan mui enerjicamente sobre los oxidos del bano 
i forman escorias mni lluidas que se separan facilmente del 
metal, arrastrando consigcrlas impurezas contenidas en este. 
Es en presencia de esta escoria completamente desoxidada 
i mui caliza que se obtiene la de sulfuracion completa del bano. 
Terminada la desulfuracion del bano se eleva todavia la tern- 
peratura para que el bano este bien fluido en el moniento de 
la colada. En caso necesario se agregan todavia materias car- 
burantes, para obtener la composicion del metal deseado. 
La composicion quimica media de la escoria blanca final es 
la siguiente: 
65% 
26% 
indicios 
1 a3% 
indicios 
0.5% 
0.03% 
2.3% 
En el horno electrico se fabrica igualmente el acero partien- 
do de cargas liquidas provenientes de hornos Martin, Bess- 
mer o Thomas. En principio la operacion es la misma que la 
que se efectua partiendo de cargas solidas (riblons). En je- 
neral se carga en el horno electrico el metal liquido provenien- 
te de los hornos mencionados cuando todavia no esta com- 
pletamente oxidado, e. d. cuando contiene aun cierta canti- 
dad de carbono, manganeso i silicio. La oxidacion se conti- 
nua entonces en el horno electrico i se procede a la reduccion 
i otras operaciones de la manera descrita mas arriba. 
CaO. . 
510 2 . . 
Fe 2 03 . 
Al 2 03 
MgO. . 
50 3 .. 
Ph 2 0 5 . 
MnO. . 
